DE LA MAGNÉTITK CRISTALLISÉE. 495 



le nickel et la pyrrhotine normale l'hystérésis de rota- 

 tion diminue rapidement, d'après Planer', jusqu'à zéro 

 pour des champs élevés, ce n'est pas du tout le cas 

 pour la magnétite et les cristaux anormaux de pyrrho- 

 tine. Pour la plaque cubique, le travail de l'hysté- 

 résis augmente rapidement, au commencement, avec 

 le champ, pour rester ensuite longtemps presque 

 constante ; elle diminue ensuite lentement et paraît 

 augmenter de nouveau pour des champs de 3000- 

 4000 gauss. Dans aucun cas elle ne tombe jusqu'à 

 zéro. Les courbes des plaques octaédriques sont encore 

 plus remarquables en ce sens qu'elles présentent 

 deux maxima bien marqués de l'hystérésis à 1 50 et à 

 1 200 gauss. Bien que l'explication de ces phénomènes 

 particuliers n'ait pas encore été trouvée, on est tenté 

 de supposer qu'ils sont en corrélation avec les inver- 

 sions des composantes parallèle et normale, en ce 

 sens que le maximum unique de l'hytérésis de la 

 plaque cubique correspondrait à sa seule inversion 

 constatée sur cette plaque, et les deux maxima de 

 l'hystérésis de la plaque octaédrique à ses deux inver- 

 sions. 



i^ous avons encore, parallèlement à l'hystérésis, à 

 discuter brièvement les phénomènes de viscosité. Comme 

 nous l'avons dit, ces effets secondaires étaient particu- 

 lièrement marqués sur le cristal V. 11 faut observer 

 d'abord, que jamais la composante parallèle n'a pré- 

 senté cet elïet d'une manière sensible ; en eflet, il aurait 

 dû se faire sentir dans l'appareil balistique, en ce sens 



' V. Planer. Untersuchungen liber rotierende und alternative 

 Hystérésis an Eisen, Stahl, Nickel und Electrolyteisen. Diss. Zurich 

 1908. 



